58 
LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS. 
entière de la barre, et n'ont plus lieu sensiblement que sur la portion, 
souvent très courte pour les corps raides, où se fait la séparation définitive 
des molécules (*). » 
La formation de l'étranglement qui précède la rupture dépend des défor- 
mations que présentait le fil ou la barre au moment où les divers points 
figuratifs pénètrent dans la région 4 et, par conséquent, de la nature du 
travail auquel la barre ou le fil a été antérieurement soumis; ainsi s'explique 
sans doute celte observation de Lamé et Clapeyron (**), que les barres de fer 
à section rectangulaire se rompent plus brusquement que les barres à section 
circulaire; pour celles-ci, la rupture est précédée d'un étranglement très 
notable. 
M. Kennedy donne à l'étal du fil qui correspond à la région 4 le nom de 
période d'écoulement local (stage of local flow); les artisans le nomment 
élat d'énervation. 
Dans ce qui précède, nous n'avons point parlé des régions dites d'élasti- 
(*) On trouve d'intéressants documents sur la formation de l'étranglement qui précède 
la rupture dans l'ouvrage suivant : Kirkaldy, Expérimental inquiry into the mechanical 
properties of Fagersta steel. London, 1873. — Depuis la présentation de notre travail 
à l'Académie,, l'écoulement local des métaux a fait l'objet d'une note intéressante de ' 
M. Faurie {Comptes rendus, t. CXXVI, p. 400; 1898). Cet auteur a montré qu'en soumettant 
une barre cylindrique ou un fil à une forte traction, « on constatait, dans certaines condi- 
tions, la production tout le long de l'éprouvette de nœuds et de ventres équidistants, assez 
peu distincts d'ordinaire, mais parfois aussi très fortement accentués ». — Ces ventres et 
ces nœuds marquent, d'après la théorie précédente, les sections qui, lors de l'élirement de 
l'éprouvette, avaient subi les plus faibles et les plus fortes dilatations ; par suite de la marche 
périodique de la machine qui a produit l'étirement, les sections de dilatation maxima doivent 
se succéder à des intervalles sensiblement réguliers. 
D'autres expériences de M. Faurie montrent bien que les collets se forment aux sections 
qui, dans un travail préalable, ont subi la plus forte dilatation. L'auteur étirait l'éprouvette 
de 30 à 33 "/o de sa longueur, la déchargeait, la recuisait pour détruire l'écrouissage, l'étirait 
à nouveau, et ainsi de suite. « Le phénomène des nodalités se présente, dans ces conditions, 
dès la deuxième passe ou la troisième au plus tard; l'éprouvette se creuse en un certain 
nombre de collets équidistants, séparés par des renflements également équidistants. Aux 
passes suivantes, la déformation commence généralement à la même dépression et s'étend, 
au fur et à mesure que l'allongement se produit, aux dépressions voisines. » 
(**) Lieutenant-colonel He.nry, Mémoire sur l'emploi du fer dans les ponts suspendus. 
(Journal des Voies de communications, p. 47. Saint-Pétersbourg, 1826-1827.) 
